技術論文

Fe-Cr-Si合金磁性粉末における磁気特性
および耐食性に及ぼす添加元素の影響
Effects of alloying elements on magnetic properties and corrosion resistance of
Fe-Cr-Si alloy magnetic powder
三浦 滉大＊1

澤田 俊之＊2

Kodai MIURA, Toshiyuki SAWADA

Synopsis: In order to improve corrosion resistance of soft magnetic spherical and flaky powder, especially Fe-Cr-Si alloy,
effects of additive elements on corrosion resistance and magnetic properties were investigated. These properties
were evaluated by dissolution test and magnetic measurement of coercivity, saturation magnetization andfrequency dependence of permeability.
All tested powders showed excellent corrosion resistance for nitric acid regardless of shape of powder. For sulfuric
and hydrochloric acid, additions of Si, Ni, Cu or Mo were effective. Moreover, corrosion resistance to sulfuric andhydrochloric acid improved with increase of Ni content.
From the viewpoint of magnetic properties, additions of Si and Al decreased coercivity and saturation
magnetization. Addition of Ni content maintained low coercivity and increased saturation magnetization. On theother hand, addition of Cu or Mo increased coercivity markedly after annealing due to dispersion of Cu or Mo-richprecipitates which acted as pinning site of magnetic domain wall.
Real parts of complex permeability of magnetic sheet including flaky powers were largely different in spite ofequivalent coercivity. By using Ollendorff equation, this difference was explained in terms of the volume fraction of
flaky powder in magnetic sheet. If volume fractions of flaky powder in magnetic sheet were the same, addition of Ni
content up to 4 mass% to Fe-Cr-Si alloy would be sufficiently effective for corrosion resistance and magnetic
properties.

Key words: magnetic powder, magnetic sheet, RFID, flaky powder, corrosion resistance

1. 緒言る、高い透磁率の実部μ かつ低い損失項μ である2）。これによって電磁波の収束効果を高め、通信距離を改善する

金属フィラーを樹脂と混練させ作製される磁性シート

ことができる。その他、使用用途によっては、磁性シート

は、スマートフォン等の小型電子デバイスなどに広く利用の要求特性として、耐食性やシート製造時の成形性等が求されている 。その主な用途は、誤作動の原因となる電子

められる。

1）

特に磁性粉末の耐食性という観点から、磁性シート4）、

デバイス内外で発生する電磁波を吸収し、熱エネルギーへ

磁気テープ用鉄粉5）、圧粉コア6） 等の様々な研究・開発がと変換する電磁波吸収体である。
また、電磁波を用いた非接触通信を行なうICカードやICされてきた。樹脂と混練し成形する場合、バインダーによタグといったRFID（Radio Frequency Identification）用

る耐食性改善も不可欠であるが6）、磁性粉末自体の耐食性途としても利用されている2）。この用途として使用されるを向上させることも、使用するバインダーの自由度を高く

周波数域は135kHz、13.56MHzおよび2.45GHzが主流

し、様々な使用環境に適用する上で重要であると考えられる。

であり、特にタグの形状（サイズ、厚さ）の優れた特性か

そこで本研究では、磁性粉末の耐食性向上を目的として、

ら、13.56MHzが使用されることが多い 。

ガスアトマイズ法で作製された球状のFe-Cr-Si合金粉末に

3）

RFID用途として磁性シートに求められる特性は、交流おける、耐食性および磁気特性に及ぼす添加元素の影響を磁場における透磁率μ=μ + jμ （ j は虚数単位）で表され評価した。この評価において、耐食性と磁気特性のバラン

＊1
＊2

粉末事業部
粉末事業部

粉末技術部
粉末技術部

技術3グループ
技術3グループ長，博士（工学）38Sanyo Technical Report Vol.24 (2017) No.1

Fe-Cr-Si合金磁性粉末における磁気特性および耐食性に及ぼす添加元素の影響スに優れる組成の球状粉末を選択し、扁平化を行なった。

メータ（Qumano HC-801）を用いて測定した。飽和磁作製した扁平粉末について、耐食性および磁気特性を評価

化は、未熱処理粉末についてVSM（振動試料型磁力計）をし、さらに、磁性シートを作製し、透磁率の周波数特性も用いて、印加磁場1.2×103kA/mにて測定した。断面観察

合わせて評価したので報告する。

は、粉末を樹脂に埋め込み、研磨した後、光学顕微鏡およびSEM（走査型電子顕微鏡）を用いて行なった。なお、腐2. 添加元素の選定

食液は、硝酸15ml、塩酸100ml、水100mlの混合液にノニオン界面活性剤3mlを添加した溶液を使用した。

2.1 実験方法
ベース合金として、高い耐食性および磁気特性を有する

2.2 結果および考察

フェライト系ステンレス鋼を参考に開発したFe-15%Cr-

2.2.1 溶出試験結果

5%Si（以下%は、mass%を示す）を選択した。この合金

Fig.1に各球状粉末の各種酸溶液に対するFe、Cr、Siイ

は、高いCr含有量により耐食性を高め、Siを含有させるこオンの合計溶出量を示す。硝酸に対する溶出量は、硫酸おとで低保磁力、かつFe-Si-Al合金よりも高い飽和磁化を実よび塩酸と比較し、60ppm以下と著しく小さく、高い耐現し、前述したRFID用途など10MHz近傍に使用される磁食性を有していた。Crに対するNi置換量の増加にともない、性粉末への利用が期待される。

硝酸への溶出量はわずかに増加した。

球状粉末は、窒素ガスアトマイズによって作製した。検硫酸に対する溶出量は、Al添加では変化なく、Si、Ni、討組成をTable 1に示す。Fe-15%Cr-5%SiをベースとしCu、Moを添加することで減少した。その効果はMo＞Cuて、主にフェライト系ステンレス鋼の耐食性向上元素を参＞Ni＞Siの順に高い。また、Ni量の増加にともない、硫酸考に 、Si、Al、Ni、Cu、Moを添加元素として選択した。

に対する溶出量は減少するが、MoおよびCu添加には及ば

本実験では、添加による飽和磁化の減少を抑えるため、Cr

なかった。

7）

に対してそれぞれ2%置換添加した。また、Ni添加量の影響を調査するため、Ni量2、4、6%の計3水準を作製した。
作製した粉末を所定の粒度に分級し、下記の特性評価を行なった。なお、以下では各組成を添加量と添加元素の種類に従い、「2Ni」のように示す。
Table 1 Chemical compositions of spherical powders of
Fe-Cr-Si alloy in mass%.

Fig.1 Results of dissolution test at 293K of sphericalpowders of Fe-Cr-Si alloy before annealing.

塩酸に対する溶出量は、Al添加では顕著な変化はないが、Si、Ni、Cu、Moを添加することで減少した。その効果はCu＞Mo＞Ni＞Siの順に高い。また、Ni量の増加にともな
耐食性評価として、各種酸溶液に粉末を浸漬した際の溶い塩酸への溶出量は減少するが、硫酸に対する挙動と同様

出量を定量する溶出試験を行なった。腐食挙動は、粉末粒に、MoおよびCu添加には及ばなかった。

度の影響を受けるため 、75〜106μmに分級して試験を

フェライト系ステレス鋼はCrを多く含有することから、行なった。酸溶液は、10%硝酸、10%硫酸、10%塩酸を硝酸のような酸化性の酸には優れた耐食性を示すが、非酸使用した。粉末を1±0.05g秤量し、20℃の各種酸溶液

化性の硫酸や塩酸には弱い9）。硝酸に対する耐食性は、Cr10mlに60分間浸漬させた。その溶液を25mlに定容し、量の増加にともない高まることから7）、Fig.1における、Ni

Fe、Cr、Siイオンの溶出量をICP分析にて測定した。

のCrに対する置換添加量の増加にともなう、硝酸に対する8）

その他評価として、106μm以下に分級した粉末を用い

溶出量のわずかな増加は妥当といえる。一方、バルク材でて、磁気特性評価および粉末の断面観察を行なった。保磁は硫酸、塩酸などの非酸化性の酸に対して、Ni、Cu、Mo

力は未熱処理粉末および粉末の焼結温度を考慮し、Ar 雰囲が有効であることが知られており7）、Fig.1の結果から、金気 で873Kお よ び1073Kで 熱 処 理 し た 粉 末 に つ い てHc

属球状粉末においても、その有効性が認められた。なお、

39

Sanyo Technical Report Vol.24 (2017) No.1

Fe-Cr-Si合金磁性粉末における磁気特性および耐食性に及ぼす添加元素の影響

Niなどの元素に比べ効果は小さいが、Si添加により、硫酸

加よる飽和磁化の減少が大きいためと考えられる。一方、に対する溶出量が減少した。これは、ステンレス鋼にSiをCuおよびMoはFeに置換固溶し、飽和磁化は減少すると考多量添加することで硫酸に対する耐食性が向上することがえられるが、Cr量の減少にともなう飽和磁化の増加によっ

知られており 、本合金でも2%と添加量は少ないが、そて相殺されると考えられる。

10）の効果がわずかに現れていると考えられる。

6Ni、2Cuおよび2Moの熱処理による保磁力変化を考察するため、球状粉末のSEMおよび光学顕微鏡観察結果を2.2.2 磁気測定結果

Fig.4（a）〜（o）に示す。Baseは、熱処理によって第2相

Fig.2に各球状粉末の未熱処理および熱処理後の保磁力の析出は見られなかったが（（a）〜（c））、2Cuおよび2Moの測定結果を示す。未熱処理粉末においては、添加元素ににおいて、結晶粒界および粒内に析出物が観察されたよる保磁力への影響は小さかった。

（（ f ）、（ i ））。EDS分析の結果、それぞれCuまたはMoリッ

これに対して、熱処理を加えるとその挙動は大きく変化

チの析出物であることがわかった。このことから、球状粉した。873K熱処理を加えると、2Si、2Al、2Ni、4Ni、6Ni

末の磁化過程が主に磁壁の移動によるものと仮定すると、は、熱処理によって各未熱処理粉末よりも保磁力が減少し

2Cuおよび2Moにおける保磁力の増加は、析出物によるた。それらの値は、概ねBaseと同等を示した。一方、2Cu

磁壁のピンニング作用であると推測される15）。しかし、最および2Moでは、著しく保磁力は増加し、特に2Moの保も保磁力が増加した873K熱処理材において、その析出物

磁力は、未熱処理粉末の2.9倍まで増加した。1073K熱処は確認できなかった（（e）、（h））。これはSEMでは観察で理を加えると、6Ni、2Mo以外のすべての試料において、きない微小サイズの析出物が寄与したものと考えられ、そ

未熱処理粉末よりも保磁力は減少した。2Siおよび2Alは、のサイズが磁壁の厚さに近いことで著しく保磁力が増加しBaseよりも低い保磁力を有し、それ以外の試料は、Baseたと推測される15）。

よりも保磁力が高かった。Ni添加量による影響として、4%までは比較的保磁力は小さいが、6Niにおいて著しく増加した。

Fig.3 Saturation magnetization of spherical powders of
Fe-Cr-Si alloy before annealing.

また、Fig.4（ j ）〜（ l ）に示すように、SEM観察では、Fig.2 Coercivity of spherical powders of Fe-Cr-Si alloy before
and after annealing.

6Niに析出物等の第2相は観察されなかった。しかし、（o）に示すように、エッチングした試料の光学顕微鏡観察に

Fig.3に未熱処理の各球状粉末における飽和磁化の測定

よって、マルテンサイト（α ）と考えられる相が観察さ結果を示す。飽和磁化はNi量の増加にともない増加した。

れた。923KにおけるFe-Cr-Niの3元状態図より16）、Si の一方で、2Siおよび2Alの飽和磁化は減少し、2Cuおよび影響を考慮しても、Fe-9%Cr-6%Niはα+γの2相領域と2MoはBaseと同等の値を有していた。飽和磁化の挙動は、推測され、6Ni 球状粉末（Fe-9%Cr-5%Si-6%Ni）にも本実験では各添加元素をCrに対して置換添加しているた

熱処理中にγ相が生成し、それが冷却中にマルテンサイト

め、Cr量の減少にともなう飽和磁化の増加と11）、添加元素変態を生じたと考えられる。α は強磁性体であるが、多による飽和磁化の変化が重畳していると推測される。Ni量

くの内部欠陥を有することから17）、1073K熱処理した6Niの増加にともなう飽和磁化の増加は、Feに対してNiを2〜の保磁力が著しく増加したと考えられる。また、（m）〜（o）

6%添加しても変化が小さいことから 、Cr量の減少にとに示すように、未熱処理粉末において観察された微細なデもなう飽和磁化の増加11） が大きく寄与していると推測さ

ンドライトは、熱処理によって消滅した。このデンドライ

れる。2Siおよび2Alの飽和磁化の減少は、Cr量の減少にトの消滅は、熱処理による保磁力減少の主な原因であるとともなう飽和磁化の増加に対して 、Si考えられ、すべての球状粉末において観察された。

12）

11）

およびAl

13）

の添

14）

40

Sanyo Technical Report Vol.24 (2017) No.1

Fe-Cr-Si合金磁性粉末における磁気特性および耐食性に及ぼす添加元素の影響

Fig.4 Cross - sectional back scattered electron images (a) 〜 (l) and optical micrographs(OM) (m) 〜 (o) of spherical powders of Fe-Cr-Si alloy; the upper left insets are fullview of observed powders.

以上の結果から、Al、Si、Ni、Cu、Moの耐食性およびトリッションミルを使用し、原料粉末、溶媒、加工ボール

磁気特性に及ぼす影響が明らかになった。この結果をもとを撹拌して行なった。得られた扁平粉末について、レーザーに、耐食性の向上かつ磁気特性の維持に寄与する元素とし回折・散乱法により平均粒子径およびタップ密度をそれぞて、耐食性および磁気特性のバランスの良いNi、析出物のれ測定し、Table 2にまとめて示した。得られた扁平粉末

保磁力への影響がMoよりも小さいCuを選択し、これら球には、Ar雰囲気で1073Kの熱処理を施した。

状粉末を原料に扁平加工を行い、作製した扁平粉末の特性

この熱処理した扁平粉末の溶出試験を行なった。酸溶液

評価を行なった。

は、球状粉末の評価と同様に10%硝酸、10%硫酸、10%塩酸を使用した。粉末を0.02±0.001g秤量し、20℃の各種

3. 扁平粉末の評価

酸溶液10mlに60分間浸漬させた。その溶液を25mlに定容し、Fe、Cr、Siイオンの溶出量をICP分析にて測定した。

3.1 実験方法

保磁力および飽和磁化の測定は、球状粉末と同様にHc

Table 1で 作 製 し た 球 状 粉 末Base、2Ni、4Ni、6Ni、

メータおよびVSMを用いて測定した。また、扁平粉末と2Cuの計5試料を所定の粒度に分級し、扁平加工の原料粉

樹脂を混練してスラリーを作製し、ドクターブレード法に末として加工した。扁平加工は、Fig.5に示す一般的なア

よ り、 シ ー ト 状 に 成 形 し た。 そ の 磁 性 シ ー ト を333K、

41

Sanyo Technical Report Vol.24 (2017) No.1

Fe-Cr-Si合金磁性粉末における磁気特性および耐食性に及ぼす添加元素の影響

50MPaでプレスした。このようにして作製した磁性シー
ト に つ い て、 イ ン ピ ー ダ ン ス ア ナ ラ イ ザ（Keysight
E4991B）による1MHz 〜 1GHz域の複素透磁率の周波数特性評価を行なった。
構成相の同定には、X線回折装置（ターゲット Cu-Kα線）を用いて測定した。

Fig.6 Results of dissolution test at 293K of flaky powders of
Fe-Cr-Si alloy after annealing.

3.2.2磁気測定結果
Fig.7に熱処理した各扁平粉末の保磁力の測定結果を示す。4%までのNi添加は、保磁力を増加させないことがわかった。これに対して、6Niおよび2Cuの保磁力は著しく高い傾向にあった。これらは、概ね球状粉末の挙動と同様であった。

Fig.5 Schematic diagram of attrition mill.

Table 2 Average particle size and tap densitity of flaky
powders of Fe-Cr-Si alloy after annealing.

Fig.7 Coercivity of flaky powders of Fe-Cr-Si alloy after
annealing.

3.2 結果および考察
3.2.1 溶出試験結果

Fig.8に熱処理した各扁平粉末の飽和磁化の測定結果をFig.6に各扁平粉末の各種酸溶液に対するFe、Cr、Siイ示す。球状粉末の結果と同様に、Ni量の増加にともない飽オンの合計溶出量を示す。球状粉末の結果と同様に、硝酸和磁化は増加するが、6%では反対に減少した。球状粉末のに対する溶出量は、硫酸および塩酸と比較し著しく小さく、結果と同様に、2CuはBaseと同等の飽和磁化を有していた。

扁平加工後においても高い耐食性を有していた。
硫酸に対する溶出量は、Ni量の増加にともない減少した
後、その効果は4%で飽和した。また、球状粉末の結果と同様に、Cu添加によっても、硫酸に対する溶出量は減少し、Baseの溶出量の40%以下にまで減少した。
塩酸に対する溶出量は、Ni添加によって減少した後、その効果は2%で飽和した。また、球状粉末の結果と同様に、Cu添加によっても、塩酸に対する溶出量は著しく減少し、Baseの溶出量の9%以下にまで減少した。
以上の結果より、概ね球状粉末の結果と同様に、扁平粉末においてもNiおよびCu添加によって、非酸化性の酸に

Fig.8 Saturation magnetization of flaky powders of Fe-Cr-Si
alloy after annealing.

対する耐食性が大きく向上することがわかった。

42

Sanyo Technical Report Vol.24 (2017) No.1

Fe-Cr-Si合金磁性粉末における磁気特性および耐食性に及ぼす添加元素の影響

Fig.9に扁平粉末と樹脂を混練して作製した磁性シート

Fe-Si-Al系粉末を扁平加工した吉田らの実験によって、の1MHz〜1GHzにおける透磁率の周波数特性を示す。全粉末に酸化が生じ、酸素との親和性の高いSiおよびAlが表体的なμ の周波数依存性は、試料間に大きな差異は見ら面に濃化する現象が報告されている18）。この現象がCrおよ

れないが、μ の絶対値に、8〜30と大きな差異が現れた。

びSiを含有している本合金系でも生じたと推測される。酸

一方、μ は概ね10MHz前後で立ち上がり、絶対値の傾向

素との親和性が高く、αフォーマー元素でもあるCrおよびは、μ と同様であった。

Siが表面に濃化し、粉末内部でγフォーマー元素のNi濃度が高まることで、γ相が安定化し、熱処理後のγ相体積分率が増加した可能性がある。また、扁平加工により生じる
多くの内部欠陥によって、熱処理中の拡散が促進され、球状粉末よりも平衡状態に近い安定なγ相が形成し、それが冷却後も多く残存したことが推測される。
3.2.4 μ の差異について
μ の絶対値に大きな差異が現れたことについて考察するため、作製した磁性シートの飽和磁化を測定した。扁平粉末の飽和磁化を100%とし、測定した磁性シートの飽和磁化との比率を扁平粉末の体積充填率として算出した。さらに、磁性シートのμ は、磁性シート中の扁平粉末の充Fig.9 Frequency dependence of complex permeability μ
and μ of magnetic sheet including tested flaky
powders of Fe-Cr-Si alloy after annealing. μ and μ
denote real and imaginary part of complex
permeability, respectively.

填率P、材料固有の透磁率μt、粉末の形状に起因する反磁（式（1））および式（2）に示すOllendorffの式
界係数N19）を用いて導出できる20）。

（1）

3.2.3 6Niの飽和磁化の挙動
6Niにおいて、飽和磁化が減少した（Fig.8）原因を調査するため、XRD測定による扁平粉末の構成相の同定を行（2）なった。Fig.10に各Ni量試料のX線回折パターンを示す。
4%NiまではαFe単相であったのに対し、6Niの扁平粉末においては、球状粉末に認められなかったγFeピークが観

ここで、式（1）のmは粉末粒子の形状が扁平回転楕円測された。したがって、6Ni扁平粉末における飽和磁化の体である場合、粒子径と厚さの比として定義されるアスペ減少は、非磁性のγ相の形成によるものと考えられる。

クト比を表す。この2式を用いて、作製された磁性シート

このように6Ni扁平粉末では、1073K熱処理によって、のμ を計算し、10MHzにおけるμ の実測値と比較した。

γ相が形成したのに対し、6Ni球状粉末において、α 相が計算には、m=60、磁性シートの飽和磁化から算出した磁観察された。この理由については、詳細は不明だが、以下

性粉末の充填率および扁平粉末の保磁力から見積もったの2つの理由が予想される。

μtを用いた21）。
Fig.11に、10MHzにおけるμ の実測値および式（2）を用いた計算値と扁平粉末の充填率の相関を示す。Base、
2Ni、4Niの10MHzにおけるμ の実測値は、曲線で示す
保磁力450 A/m（Base、2Ni、4Niに保磁力に相当）の計
算値とよく一致した。したがって、これら3試料のμ の差異は、扁平粉末の充填率の違いであると考えられる。一方、6Niおよび2Cuのμ は、曲線より小さい値であることから、保磁力の差異によるものと考えられる。したがって、
扁平粉末の充填率を考慮すれば、保磁力の観点より、2Ni
および4Niの実質的なμ は、Baseと同等のものであると予測される。なお、このように磁性シートの充填率にばらつきが現れた理由について、扁平粉末の粉体特性や樹脂とFig.10 X-ray diffraction patterns of flaky powders of Fe-Cr-Si
alloy after annealing.

の濡れ性等の差異によるもの考えられるが、さらなる調査

43

Sanyo Technical Report Vol.24 (2017) No.1

Fe-Cr-Si合金磁性粉末における磁気特性および耐食性に及ぼす添加元素の影響が必要である。

たは内部欠陥の観点から、熱処理中に安定したγ相が形成し、それが冷却後も多く残存した可能性が考えられる。
（5） 扁平粉末を用いて作製した磁性シートの透磁率の周波数特性を評価した結果、μ の絶対値に大きな差異が現れた。この差異について、Ollendorffの式を用いて考察した結果、磁性シートに含有される扁平粉末の充填率の差異と保磁力の観点から整理することができた。扁平粉末の充填率を考慮すれば、保磁力の観点より、2Niおよび4Niの実質的なμ は、Baseと同等のものであると予測される。したがって、耐食性の向上かつ磁気特性の維持に寄与する元素としてNiが有効であることがわかった。γ相の形成を考慮
すれば、その添加量は4%までの添加が望ましいと考Fig.11 Relationship between measured μ and volume
fraction of flaky powders of Fe-Cr-Si alloy in magnetic
sheet. Solid line was calculated from aspect ratio andestimated permeability using Ollendorff equation.

えられる。

4. 結言

参考文献

Fe-Cr-Si合金粉末における耐食性向上を目的として、各

1) 橋本修：電波吸収体の技術と応用，シーエムシー出

添加元素の耐食性および磁気特性への影響を調査した。ま版，(2004), 132-142．

た、作製した球状粉末を原料に扁平化を行ない、作製され

2) 及川義則，亀井浩二：NEC技報，59（2006）2，

た扁平粉末およびこれを用いた磁性シートの磁気特性も合96-99．

わせて評価し、以下の知見を得た。

3) 坂下忍：Interface，(2004）12，84-92．
4) 枡武志：繊維と工業，67（2011）6，157-159．

（1） 球状粉末の耐食性は、添加元素によらず、硝酸に対

5) 北折典之，篠田正義，徳増佐知子，大河原英生：太陽

して極めて優れていた。また、硫酸および塩酸に対誘電技報，6（1990)，17-21．

しての耐食性向上に、Si、Ni、Cu、Mo添加が有効で6) 砂田聡，伊井雅一，森本耕一郎，真島一彦：粉体およあることがわかった。

び粉末冶金，54（2006）6，432-438．
7) 遅沢浩一郎：ステンレス鋼，日本鉄鋼協会，(2）球状粉末の磁気特性の挙動は、添加元素によって大き(2000)，30-47．

く異なった。SiおよびAl添加は保磁力および飽和磁化8) Y. Y. Guo, j. Zhang, K. F. Li, W. B. Xia, K. Han,を減少させた。4%までのNi添加は、保磁力を低く維C. J. Song, and Q. J. X. Zhai: Corros. Eng. Sci.

持し、飽和磁化を増加させた。2Cuおよび2Moは、熱Techn, 48（2013）3, 230-233.

処理を加えることで、保磁力を増加させた。これは、

9) 小若正倫：材料，23（1974）254，36-47．

熱処理によってCuまたはMoリッチの微小析出物が形

10) 江原隆一郎，山田義和，中村誠，長野肇，平井龍至：

成し、それら析出物が磁壁のピンニングサイトとなり、

三菱重工技報，32（1995）3，211-214．
11) R. Bozorth: Ferromagnetism, D. Van Nostrand

保磁力を増加させたと考えられる。

Company, New York, (1951), 151.
12) 若生敏夫：日本応用磁気学会，3（1979）1，（3） 扁平粉末の耐食性は、球状粉末と同様に、硝酸に対

12-16．

して極めて優れていた。また、NiおよびCu添加は、

13) R. Bozorth: op. cit., 77.

硫酸および塩酸に対する耐食性を大きく向上させた。

14) Ibid., 216.
15) 金子秀夫，本間基文：磁性材料，日本金属学会，（4） 扁平粉末の磁気特性の挙動は、ほぼ球状粉末と同様(1997)，101-102.

の傾向であった。しかし、球状粉末と異なり、6Ni扁
平粉において、非磁性のγ相が形成し、飽和磁化が16) G. R. Speich: Metals Handbook, ASM 8th ed.

減少した。これは扁平加工により生じる酸化現象まMetals Park, Ohio, 8（1973), 424-426.

44

Sanyo Technical Report Vol.24 (2017) No.1

Fe-Cr-Si合金磁性粉末における磁気特性および耐食性に及ぼす添加元素の影響

17) 西山善次：マルテンサイト変態 基本編，丸善，(1971)，7-818) 吉田栄吉，佐藤光晴，菅原英州，島田寛：日本金属学会誌，63（1999）2，237-242．
19) 太田恵造：磁気工学の基礎Ⅰ，共立全書，(1973)，
35．
20) von F. Ollendorff: Magnetostatik der Massekerne,archiv für Elektrotechik. ⅩⅩⅤ Band, (1931).
21) 近角聡信：強磁性体の物理（上)，裳華房，(1978)，
32．

■著者

三浦 滉大

澤田 俊之

45

Sanyo Technical Report Vol.24 (2017) No.1